상기 ( 1 - 1 ) 에서 제작 한 수지 시트 1 을 , 배 치식 진공 가압 라미네 이터 ( 메이 키 세이사쿠 쇼 사 제조 「 MVLP - 500 」 ) 를 사용 하 여 , 적층 판 ( 히타치 카세 이사 제조 , MCL - E - 700 G 의 동박 에치 아웃 ( etch - out ) 품 ( 品 ) ) 에 라미 네이트 하 였 다 . 라미 네이트 는 , 30 초간 감압 하 여 기압 을 13 hPa 이하 로 한 후 , 120 ℃ 에서 30 초간 , 압력 0 . 74 MPa 로 압착 시켰 다 . 그 후 , PET 필름 을 박리 하 고 , 190 ℃, 90 분 간 의 경화 조건 에서 수지 조성물 층 을 경화 시켜 , 경화물 샘플 을 얻 었 다 .